1969L0493 — FI — 01.01.1986 — 001.001 — 1
Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.
►B NEUVOSTON DIREKTIIVI
annettu 15päivänä joulukuuta 1969,
kristallilasia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
(69/493/ETY)
(EYVL L 326, 29.12.1969, s. 36)
Muutettu:
virallinen lehti
N:o sivu päivämäärä
►A1Tanskan, Irlannin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen
kuningaskunnan liittymisasiakirja(*) L 73 14 27.3.1972
(mukautettu neuvoston 1 päivänä tammikuuta 1973 tekemällä päätök-
sellä) L 2 1 1.1.1973
►A2Kreikan liittymisasiakirja(*) L 291 17 19.11.1979
►A3Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirja(*) L 302 23 15.11.1985
(*) Tätä asiakirjaa ei ole julkaistu suomenkielisenä.
1969L0493 — FI — 01.01.1986 — 001.001 — 2
▼B
NEUVOSTON DIREKTIIVI
annettu 15päivänä joulukuuta 1969,
kristallilasia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämi-
sestä
(69/493/ETY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 100 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon (
1),
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,sekä katsoo, ettätiettyjen jäsenvaltioiden mahdollisista kristallilasituotteiden erityisistä
nimityksistä ja niistä johtuvasta, kyseisten tuotteiden koostumustakoskevasta velvoitteesta säädetään eri säännöksissä; kyseiset erotmuodostavat näiden tuotteiden kaupan esteen ja ne voivat johtaakilpailun vääristymiin yhteisön sisällä,
kyseisiä yhteismarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan esteitä voidaan
poistaa, jos kaikki jäsenvaltiot soveltavat samoja säännöksiä,
kristallilasin eri luokkien nimitysten ja näiden luokkien ominaisuuksien
osalta säädettävien yhteisön säännösten tavoitteena on suojella toisaaltaostajaa vilpilliseltä menettelyltä, toisaalta näihin säännöksiin mukau-tuvaa valmistajaa, ja
yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi on välttämätöntä luoda
yhtenäisiä menetelmiä kristallilasituotteiden, joilla on tässä direktiivissävahvistetut nimitykset, kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksienmäärittämiseksi,
ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:
1 artikla
Tätä direktiiviä sovelletaan yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 70.13
kuuluviin tuotteisiin.
2 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden koostumus,valmistusominaisuudet, merkinnät ja kaikenlainen mainonta vastaa tässädirektiivissä ja sen liitteissä säädettyjä määritelmiä ja sääntöjä.
3 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että liitteen I b sarakkeessa olevia nimityksiä ei voidakäyttää kaupassa kuvaamaan muita tuotteita kuin niitä, joilla on liitteenId—g sarakkeessa mainitut ominaisuudet.
4 artikla
1. Jos tässä direktiivissä tarkoitetulla tuotteella on liitteen I b sarak-
keessa mainittu ominaisuus, siihen voidaan merkitä tämän direktiivinliitteen I h ja i sarakkeessa määritelty tunnusmerkki.
(1) EYVLN:o C 108, 19.10.1968, s. 35
1969L0493 — FI — 01.01.1986 — 001.001 — 3
▼B
2. Jos tavaramerkki, yrityksen toiminimi tai muu kuvaus sisältääyksinään tai sanayhteyksissä taikka ominaisuutta kuvaavana liitteen I bja c sarakkeessa määrätyn nimityksen tai nimityksen, joka voidaanhelposti sekoittaa siihen, jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvit-tavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisen tavaramerkin taitoiminimen tai kuvauksen yhteyteen liitetään viipymättä:
a) tuotteen nimitys, jos sillä on liitteen Id—g sarakkeessa mainitut
ominaisuudet,
b) täsmällinen kuvaus tuotteesta, jos sillä ei ole liitteen Id—g
sarakkeessa mainittuja ominaisuuksia.
5 artikla
Liitteessä I määrätyt nimitykset ja tunnusmerkit voivat sisältyä samaan
pakkausmerkintään.
6 artikla
Nimitysten ja tunnusmerkkien sekä liitteen d — g sarakkeessa luetel-
tujen ominaisuuksien välinen vastaavuus voidaan tarkistaa ainoastaanliitteessä II määriteltyjen menetelmien avulla.
7 artikla
Tämän direktiivin säännökset eivät koske yhteisön ulkopuolelle vietä-
viksi tarkoitettuja tuotteita.
8 artikla
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyt-
tämät toimenpiteet voimaan 18 kuukauden kuluessa sen tiedoksi antami-sesta ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Kun tämä direktiivi onannettu tiedoksi, jäsenvaltioiden on huolehdittava, että ehdotukset niistätässä direktiivissä tarkoitettuja kysymyksiä koskevista laeista, asetuk-sista ja hallinnollisista määräyksistä, jotka jäsenvaltiot aikovat antaa,toimitetaan komissiolle riittävän ajoissa, jotta se voi esittää huomautuk-sensa.
9 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
1969L0493 — FI — 01.01.1986 — 001.001 — 4N.oLuokkanimitys Ominaisuudet Merkintä
Selityksiä Metallioksidit (%) Tiheys Taitekerroin PintakovuusMerkin
muotoHuomautuksia
—a— —b— —c— —d— —e— —f— —g— —h— —i—▼BLIITE I
LUETTELO KRISTALLILASILUOKISTA
CRISTAL SUPERIOR 30 %
CRISTALLO SUPERIORE 30 %
HOCHBLEIKRISTALL 30 %
VOLLOODKRISTALL 30 %
►A1FULL LEAD CRYSTAL 30 %
1KRYSTAL 30 % PbO≥30 % ≥3,00 ×
◄
►A2κρύσταλλα υψηλής περιεκτι -
κότητος σε µόλυβδο ◄►A230 %◄
►A3CRISTAL SUPERIOR 30 %
CRISTAL DE CHUMBO SUPERIOR 30 %◄Nimityksiä voidaa käyttää
vapaasti alkuperämaasta tai
CRISTAL AU PLOMB 24 %määrämaasta riippumatta. Pyöreä merkki,väri: kulta
CRISTALLO AL PIOMBO 24 % ø≥1c m
BLEIKRISTALL 24 %Prosenttiosuus ilmoittaa
LOODKRISTALL 24 %lyĳyoksidipitoisuuden.
►A1LEAD CRYSTAL 24 %
2KRYSTAL 24 % PbO≥24 % ≥2,90 ×
◄
►A2µολυβδούχα κρύσταλλα ◄ ►A225 %◄
►A3µολυβδούχα κρύσταλλα ◄ ►A324 %◄
►A3CRISTAL AL PLOMO ◄ ►A324 %◄
►A3CRISTAL DE CHUMBO ◄ ►A324 %◄
1969L0493 — FI — 01.01.1986 — 001.001 — 5N.oLuokkanimitys Ominaisuudet Merkintä
Selityksiä Metallioksidit (%) Tiheys Taitekerroin PintakovuusMerkin
muotoHuomautuksia
—a— —b— —c— —d— —e— —f— —g— —h— —i—▼B
CRISTALLIN
VETRO SONORO SUPERIORE
KRISTALLGLAS
KRISTALLINGLAS(1)
SONOORGLAS(2) ZnO OBa PbO
 Neliön
►A1CRYSTAL GLASS, CRYSTALLIN K2O yksinään tai≥2,45 nD≥1,520 muotoinen3
KRYSTALLIN Yksinomaan niiden maiden,yhdessä merkki, väri:
◄ joissa tavara pidetään kaupan,≥10 % hopea sivun
►A2υαλοκρύσταλλα ◄kielellä tai kielillä olevia nimi- pituus: ≥1c m
►A3VIDRIO SONORO SUPERIORtyksiä voidaan käyttää.
VIDRO SONORO SUPERIOR ◄Poikkeus:
VERRE SONORE Saksan markkinoilla voidaan
VETRO SONOROmyydä puristettua lasia, joka
KRISTALLGLASsisältää 18 % PbO:a ja jonka
tiheys on vähintään 2,70,
SONOORGLAS nimikkeellä ”Pressbleikristall”
►A1CRYSTAL GLASS, CRYSTALLIN tai ”Bleikristall gepresst”BaO PbO K2O Tasasivuisen
kolmion4KRYSTALLIN(samoin ominaisuuksin).yksinään tai
yhdessä≥2,40 Vickersmuotoinen
◄ ≥10 %— 550
±2 0merkki, väri:
►A2υαλοκρύσταλλα ◄hopea, sivun
►A3VIDRIO SONOROpituus: ≥1c m
VIDRO SONORO ◄
xn D≥1,545 perusteena lisämääritykselle, joka ei hajota tuotetta (tuontihetkellä)
(1) Belgiassa
(2) Alankomaissa
1969L0493 — FI — 01.01.1986 — 001.001 — 6
▼BLIITE II
KRISTALLILASILUOKKIEN KEMIALLISTEN JA FYSIKAALISTEN
OMINAISUUKSIEN MÄÄRITYSMENETELMÄT
1. KEMIALLISET ANALYYSIT1.1.BaO ja PbO
1.1.1.BaO + PbO:n yhteismääritys
Punnitaan 0,0001 g tarkkuudella noin 0,5 g las ĳauhetta ja laitetaan se
platinamaljaan.
Kostutetaan vedellä ja lisätään 10 ml 15 % rikkihappoa ja 10 ml fluori-
vetyhappoa. Kuumennetaan hiekkahauteessa kunnes vapautuu valkoistasavua. Annetaan jäähtyä ja käsitellään uudelleen 10 ml fluorivetyhappoa.Kuumennetaan kunnes vapautuu uudelleen valkoista savua. Annetaanjäähtyä uudelleen ja maljan seinämät huuhdotaan vedellä. Kuumennetaankunnes vapautuu jälleen valkoista savua. Annetaan jäähtyä, lisätään varo-vasti 10 ml vettä ja siirretään 400 ml dekantterilasiin. Malja huuhdotaanuseaan kertaan 10 % rikkihappoliuoksella ja laimennetaan 100 ml:ksisamalla liuoksella. Annetaan kiehua 2—3 minuuttia. Jätetään seisomaanyön yli.
Suodatetaan suodatinupokkaan, huokoskoko 4, läpi, pestään 10 % rikki-
happoliuoksella ja sen jälkeen kaksi-kolme kertaa etyylialkoholilla. Asete-taan tunniksi 150 °C:seen uuniin kuivumaan. Punnitaan BaSO
4+ PbSO4.
1.1.2.BaO:n määritys
Punnitaan 0,0001 g:n tarkkuudella noin 0,5 g las ĳauhetta ja laitetaan se
platinamaljaan.
Kostutetaan vedellä ja lisätään 10 ml fluorivetyhappoa ja 5 ml perkloori-
happoa. Kuumennetaan hiekkahauteessa kunnes vapautuu valkoista savua.
Annetaan jäähtyä ja lisätään uudelleen 10 ml fluorivetyhappoa. Kuumen-
netaan kunnes vapautuu uudelleen valkoista savua. Annetaan jäähtyäuudelleen ja maljan seinämät huuhdotaan tislatulla vedellä. Kuumennetaanjälleen ja haihdutetaan melkein kuivaksi. Toistetaan 50 ml:lla 10 %suolahappoa ja kuumennetaan hieman liukenemisen edistämiseksi. Siirre-tään 400 ml:n dekantterilasiin ja laimennetaan vedellä 200 ml:ksi.Kuumennetaan kiehuvaksi ja johdetaan vetysulfidivirta kuumaan liuok-seen. Kun ly ĳysulfidisakka on laskeutunut lasin pohjalle, kaasuvirta sulje-
taan. Suodatetaan tiheän suodatinpaperin läpi ja pestään rikkivedylläkyllästetyllä kylmällä vedellä.
Annetaan suodoksen kiehua ja tarvittaessa haihdutetaan 300 ml:ksi. Lisä-
tään kiehuvaan suodokseen 10 ml 10 % rikkihappoa. Otetaan pois tuleltaja annetaan seistä vähintään neljä tuntia.
Suodatetaan tiheän suodatinpaperin läpi ja pestään kylmällä vedellä.
Hehkutetaan sakka 1 050 °C:ssa ja punnitaan BaSO
4.
1.2.ZnO:n määritys
Haihdutetaan BaSO4:n erottamisesta saatu suodos 200 ml:ksi. Neutraloi-
daan ammoniakilla metyylipunan läsnäollessa ja lisätään 20 ml N/10rikkihappoa. Säädetään Ph arvoon 2 (pH-mittari) lisäämällä N/10 rikki-happoa tai kaustista soodaa tapauksen mukaan ja saostetaan sinkkisulfidikylmässä vetysulfidivirran avulla. Annetaan sakan seistä neljä tuntia,jonka jälkeen kerätään talteen tiiviille suodatinpaperille. Pestään rikkive-dyllä kyllästetyllä kylmällä vedellä. Liuotetaan suodattimella oleva sakkakaatamalla sille 25 ml 10 % suolahappoliuosta. Suodatinta pestään kiehu-valla vedellä, kunnes saadaan noin 150 ml liuosta. Neutraloidaan ammo-niakilla lakmuspaperin läsnäollessa, lisätään 1—2 g kiinteää urotropiiniapH:n säätämiseksi noin arvoon 5. Lisätään muutama tippa juuri valmis-tettua 0,5 % ksylenolioranssin vesiliuosta ja titrataan N/10 ComplexonIII-liuoksella kunnes vaaleanpunainen väri muuttuu sitruunankeltaiseksi.
1969L0493 —FI— 01.01.1986 — 001.001 — 7
▼B
1.3.K2O:n määritys
saostamalla ja punnitsemalla kaliumtetrafenyyliboraatti
Menettely: 2 g jauhettua ja seulottua lasia käsitellään seuraavilla aine-
illa:
2 ml väkevää HNO3
15 ml NClO4
25 ml HF
platinamaljassa ensin vesihauteessa, sitten hiekkahauteessa. Kun perkloo-
rihaposta vapautuu paksua savua (haihdutetaan kuivaksi asti), liuotetaan20 ml:aan kuumaa vettä ja 2—3 ml:aan väkevöityä HCl:a.
Liuos siirretään 200 ml mittapulloon, joka täytetään merkkiin tislatulla
vedellä.Reagenssit: 6 % natriumtetrafenyyliboraattiliuos: liuotetaan 1,5 g
reagenssia 250 ml:aan tislattua vettä. Poistetaan jäljelle jäänyt lieväsameus lisäämällä 1 g hydratoitua alumiinia. Ravistetaan viisi minuuttiaja suodatetaan huolehtien siitä, että ensimmäiset 20 ml suodatetaan uudel-leen.
Sakan pesuliuos: valmistetaan pieni määrä kaliumsuolaa saostamalla
liuokseen, jossa on noin 0,1 g KCl:a 50 ml:aan N/10 HCl:a, johon lisä-tään ravistaen tetrafenyyliboraattiliuos, kunnes saostuminen lakkaa.Suodatetaan sintterin läpi. Pestään tislatulla vedellä. Kuivataan huoneen-lämmössä eksikaattorissa. Kaadetaan 20—30 mg suolaa 250 ml:aantislattua vettä. Ravistetaan silloin tällöin. Lisätään 30 minuutin kuluttua0,5—1 g hydratoitua alumiinia. Ravistetaan muutama minuutti. Suodate-taan.
Menettely: Otetaan noin 10 mg K
2O:a vastaava määräosa happouutetta.
Liuotetaan noin 100 ml:ksi. Kaadetaan hitaasti 10 ml reagenssiluosta5 mg oletettua K
2O:a kohden ravistaen kevyesti. Annetaan seistä enintään
15 minuuttia ja suodatetaan taaratun sintteriupokkaan läpi. Pestään pesu-liuoksella. Kuivataan 30 minuuttia 120 °C:ssa. Konversiotek ĳäK
2O:lle
on 0,13143.
1.4.Sallitut poikkeamat
± 0,1 absoluuttisena arvona kussakin määrityksessäJos määritysmenetelmässä saadaan sallitun poikkeaman rajoissa oleva
arvo, joka on pienempi kuin vahvistetut raja-arvot (30, 24 tai 10 %), ontarpeen käyttää vähintään kolmen määritysmenetelmän keskiarvoa. Josarvo on vähintään 29, 95, 23, 95 tai 9,95 %, lasi hyväksytään prosenttio-suuksia 30, 24 ja 10 % vastaaviin luokkiin.
2. FYSIKAALISET OMINAISUUDET2.1.Tiheys
Hydrostaattisen vaa’an menetelmä ± 0,01:n tarkkuudella. Punnitaan
vähintään 20 g näytettä ilmassa ja upotetaan tislattuun 20 °C:iseen
veteen.
2.2.Valon taittuminen
Arvo mitataan refraktometrillä ± 0,001:n tarkkuudella.
2.3.Mikrokovuus
Vickers-kovuus mitataan standardin ASTM E 92-65 (Tarkistettu painos
1965) mukaan muuttamalla kuormitus 50 g:aan ja laskemalla 15 määrit-yksen keskiarvo.